41 ABREGE DES MEMOIRES 



mmmm^mt^imn comme poiir faire des refTorrs de peiidules ; mais ils pourroiit n'etre pas 

 "I alFez durs, & ils ne feroienc pas de boanes haclies, de bons rafoirs, &:c. 



i H y s I Q u E. £j^ genera! , les fers a grains iiiis doniieiit de bons aciers , & d'une grande 

 ^nnee ijii, durccc. Ce qu'il y a de fingulier, c'eft que les bons aciers qu'on luppofe 

 n'avoir pas etc forges depuis leur converfioii , font a lames ; & ils ne vien- 

 droienc pas des fers qui ont naturellemeiit cette ftrufture. Mais aufli les 

 lames des bons aciers lone petites, ternes, Sc (urtout arrangces rcgulicre- 

 menc, parallcles les unes aux autres, & aux deux faces des bouts de la 

 barre. On a tour lieu de croire que le feu ayant fondu les eminences con- 

 vexes des grains du fer, en a rcduic plufieurs concigus en uiie mcme lame, 

 & de plus , que dans le tems allez long qu'il a etc continue toujoLirs egal , 

 & dans celui oil routes les parties de la malfe , petries par le marteau , fe 

 font arrangees plus rcgulicrement , il s'efl: fair dans le fer les routes les plus 

 faciles, & qui le traverloient le moins les unes les autres, Sc a , par coii- 

 fequent, difpole parallclement les particules ou lames entre lelquelles il 

 couloir. 



L'acier n'ayant pas encore ete forge , des lames trop petites font une 

 marque d'un mauvais acier: a plus forte raifon des grains fins. 



Une barre de fer, devenue acier, ne I'eft pas egalement dans route fa 

 fubflance. Le feu donr elle a ete environiice a plus agi fur fa lurface que 

 vers fon centre. Elle eft done plus acier vers fafurface, ou I'eft trop, (i 

 le centre I'eft autant qu'il faut. Mais heureufement la nature de bon 

 acier n'eft pas un point indivifible, il y a pour route la bane un certain 

 degre moyen ou il fauc le tenir ; & ce degrc, quoiqu'ilait quelque etea- 

 due , eft aife a manquer. On peut dire generalemenc de cerart, qu' 1 faut 

 toujours s'y conduire entre des plus &c des moins d'un grand nombre 

 d'eipeces differenres, qui font autant d'ecueils, dont on ne peut fe fau- 

 ver qu'.a force d'obfervations & d'attentions dclicates. 



Si la compolition qui doit changer le fer en acier, eft rrop forte, fi 

 le feu a ete trop long, le fer fera trop acier; trop de parties lulfureufes 

 & lalines inrroduites entre les metalliques les ccarteront trop les unes des 

 autres, & en etnpecheront la liailon au point que le tout ne foutiendra 

 plus le marteau; cet acier fera intrairable quand on viendra a le forger ; le 

 dechet en fera confiderable par les ccailles qui s'en deracheronr, tout au 

 moins il ie fendra en quelques endroirs, & fera gerjeux. M. de Reaumur, 

 en fuivant toujours le meme principe, a trouvcle moyen d'empecher que 

 ce mauvais acier ne demeurat inutile. 11 avoir trop de (oufres & de fels , 

 il faut lui en oter. Le feu applique immediatement confumeroit des (ouf- 

 fres, enleveroir des lets, mais il lui en rendroit , furrout des foufres, 

 parce que la flamme n'eft elle-meme qu'un conipofe des foufres du bois 

 ou du charbon excrememenr divifes & agites. C'eft ce que M. de Reau- 

 mur a reconnu par la preiinere experience & la plus naturelle qui lui vinE 

 en penfee fur ce lujet. Eclaire par le peu de fucces qu il avoir eu , il 

 compris qu'il falloit envelopper 'e mauvais acier de marieres alcalines , 

 avides de foufres & de fels, & celles qui aprcs divers tatonnemens lui pa- 

 rurent les plus propres a fon delTein , fureiu la chaux d'os ik la craye. Avec 

 une cercaine duice de feu, elles remectent le mauvais acier au point qu'ii 



